TCVN8255:2009

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8255:2009 về Vật liệu chịu lửa - Gạch Manhêdi TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8255:2009 VẬT LIỆU CHỊU LỬA - GẠCH MANHÊDI Re f ractories - Magnesia bricks Lời nói đầu TCVN 8255 : 2009 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Ch ấ t lượng th ẩ m định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. VẬT LIỆU CHỊU LỬA - GẠCH MANHÊDI Re f ractories - Magnesia bricks 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chu ẩ n này áp dụng cho gạch chịu lửa manhêdi sử dụng trong lò luyện kim và các lò công nghiệp khác. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các t à i liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 6530-1 : 1999, Vật liệu chịu lửa - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định độ bền nén ở nhiệt độ thường; TCVN 6530-3 : 1999, Vật liệu chịu lửa - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định khối lượng thể tích, độ hút nước, độ xốp biểu kiến và độ xốp thực; TCVN 6530-5 : 1999, Vật liệu chịu lửa - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định độ co (n ở ) phụ sau nung; TCVN 6530-6 : 1999, Vật liệu chịu lửa - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định nhiệt độ biến dạng dưới tải trọng; TCVN 7190-2 : 2002, Vật liệu chịu lửa - Phương pháp lấy mẫu - Phần 2: Lấy mẫu v à kiểm tra nghiệm thu các sản phẩm chịu lửa định h ì nh; TCVN 7890 : 2008, V ậ t liệu chịu lửa kiềm tính - Phương pháp xác định hàm lượng MgO; TCVN 7891 : 2008, Vật liệu chịu lửa Spinel - Phương pháp xác đ ị nh hàm lượng Si O 2 , Fe 2 O 3 , CaO; TCVN 8253: 2009, Gạch chịu lửa ki ề m tính cho lò th ổ i ôxy và lò điện hồ quang luyện thép - H ì nh dạng và kích thước; TCXDVN 350 : 2005, Gạch chịu lửa cho lò quay - Kích thước cơ bản *) . 3. Ký hiệu quy ước và phân loại Theo hàm lượng magiê ôxít (MgO), gạch chịu lửa manhêdi được phân thành tám loại: MG87, MG89, MG91, MG93, MG95B, MG95A, MG97B, MG97A. CH Ú THÍCH: - MG: Ký hiệu viết tắt của gạch manh ê di. - 87, 89, 91 , 93, 95, 97: Giới hạn hàm lượng magiê ôxít (MgO) thấp nhất có trong gạch manhêdi. 4. Kiểu và kích thước Kiểu và kích thước cơ bản: Theo TCXDVN 350 : 2005 và TCVN 8253 : 2009. CHÚ THÍCH: Các kiểu, kích thước khác theo thỏa thuận giữa nhà sản xuất v à người sử dụng. 5. Yêu cầu kỹ thuật 5.1. Các ch ỉ tiêu cơ lý và hóa Các ch ỉ tiêu cơ lý và hóa của gạch manh ê di được quy định tại Bảng 1. Bảng 1 - Các ch ỉ tiêu cơ lý và hóa của gạch chịu l ửa manhêdi Tên ch ỉ tiêu K ý hiệu MG87 MG89 MG91 MG93 MG95B MG95A MG97B MG97A 1. Hàm lượng MgO, %, không nhỏ hơn 87 89 91 93 94,5 95 96,5 97 2. Hàm lượng CaO, %, không lớn hơn 3 3 3 2 2 2 - - 3. Hàm lượng SiO 2 , %, không lớn hơn - - - 3,5 2 2 2 1 4. Độ xốp biểu kiến, %, không lớn hơn 20 20 18 18 18 16 18 16 5. Độ bền nén ở nhiệt độ thường, MPa, không nhỏ hơn 50 50 60 60 60 60 60 60 6. Nhiệt độ bắt đầu biến dạng dưới tải trọng 0,2 MPa, ° C , không nhỏ hơn 1540 1550 1560 1620 1650 1650 1700 1700 7. Độ co (nở) dài sau nung ở 1650 ° C , %, 2h, không lớn hơn - 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 5.2. Sai lệch cho phép về kích thước và khuyết tật ngoại quan Mức sai lệch cho phép về kích thước và khuyết tật ngoại quan của gạch chịu lửa manh ê di được quy định trong Bảng 2. Bảng 2 - Sai lệch kích thước và khuyết tật ngoại quan cho phép Đơn vị tính bằng milimét Loại khuyết tật Mức 1. Sai lệch với kích thước danh nghĩa, không lớn hơn - Đến 150 mm ± 2 - Lớn hơn 150 mm đến 300 mm ± 3 - Lớn hơn 300 mm ± 4 2. Độ cong v ê nh, không lớn hơn, khi - Kích thước đến 300 mm 1 - Kích thước lớn hơn 300 mm 2 3. Tổng chiều dài vết sứt góc (a+b+c), không lớn hơn 40 4. Tổng chiều dài vết sứt cạnh (a+b+c), không lớn hơn 60 5. Sai lệch kích thước các cạnh đối nhau (rộng, dày), không lớn hơn 1 6. V ết rạn nứt Chiều dài vết rạn nứt, không lớn hơn khi: - Chiều rộng vết nứt nhỏ hơn 0,1 mm Không quy định - Chiều rộng vết nứt từ 0,1 mm đến 0,25 mm 60 - Chiều rộng vết nứt lớn hơn 0,25 mm Không cho phép 6. Phương pháp thử 6.1. L ấ y mẫu Theo TCVN 7190-2 : 2002. 6.2. Xác định hàm l ượ ng Magi ê ôxít Theo TCVN 7890 : 2008. 6.3. Xác định hàm lượng Canxi ôxít Theo TCVN 7891 : 2008. 6.4. Xác định hàm lượng Silíc ô x í t Theo TCVN 7891 : 2008. 6.5. Xác đ ị nh khối l ượ ng thể tích Theo TCVN 6530-3:1999. 6.6. Xác đ ị nh độ bền nén ở nhiệt độ thường Theo TCVN 6530-1 : 1999. 6.7. Xác đ ị nh nhiệt độ biến dạng dưới tải trọng Theo TCVN 6530-6 :1999. 6.8. Xác định độ co (nở) dài sau nung Theo TCVN 6530-5:1999. 6.9. Đo k í ch thước và các khuyết tật 6.9.1. Dụng cụ đo 6.9.1.1. Thước kim loại , có vạch chia đến 0,1 mm. 6.9.1.2. Nêm, cữ, d ưỡ ng, chuyên dụng, có chiều dày định sẵn thích hợp. 6.9.1.3. Kính phóng đạ i , 10 lần. 6.9.2. Đo kích th ư ớc Đo các kích thước viên gạch chịu lửa manhêdi bằng thước kim loại, ch í nh xác đến 0,5 mm. 6.9.3. Đo độ cong v ê nh của mặt và cạnh viên gạch Dùng thước kim loại, nêm, cữ hoặc dụng cụ thích hợp, đo khe hở lớn nhất giữa mặt ph ẳ ng chu ẩ n với mặt đáy hay mặt bên của viên gạch, chính xác đến 0,5 mm. 6.9.4. Đo chi ề u sâu sứt góc và cạnh của viên gạch Dùng thước kim loại hoặc dụng cụ th í ch hợp, đo chiều sâu lớn nhất của vết sứt, chính xác tới 0,5 mm. 6.9.5. Đo vế t rạn nứt Dùng thước và kính phóng đại đo chiều rộng lớn nhất của các vết rạn, nứt, chính xác tới 0,01 mm. 7. Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản 7.1. Bao gói Gạch manhêdi được đóng kiện trên palet gỗ hoặc nhựa, có bao phủ bằng vật liệu chống ẩm, chống va chạm. 7.2. Ghi nhãn a) Tr ê n vỏ kiện hàng, ngoài nhãn hiệu đ ã đ ă ng ký cần ghi đủ các thông tin sau: - tên và ký hiệu gạch theo tiêu chu ẩ n này; - cơ sở và nơi sản xuất; - khối lượng và số viên của mỗi kiện; - viện d ẫ n tiêu chuẩn này; - tháng sản xuất, thời hạn sử dụng; - hướng d ẫ n sử dụng v à bảo quản. b) Giấy ch ứ ng nhận xuất xưởng cần có đủ các nội dung sau: - tên cơ sở sản xu ấ t; - t ê n loại gạch; - kết quả kiểm định chất lượng; - khối lượng xuất và số hiệu lô; - ngày, tháng, n ă m sản xuất. 7.3. Vận chuyển Gạch chịu lửa manhêdi được vận chuyển b ằ ng phương tiện vận tải có mái che. 7.4. Bảo quản Gạch chịu lửa manhêdi được bảo quản theo từng lô trong kho có mái che, xếp cách nền, cách tường và chống ẩ m nghiêm ngặt . *) Các tiêu chuẩn TCXD, TCN sẽ được chuyển đ ổ i thành TCVN hoặc QCVN.